7гольныя плоскости а (см. рис. 7) соотв'Ьтствуютъ домам'ь jli01| 

 плоскости же & и с — сфсноидическимъ плоскостямъ ряда {hhl| и 

 .|hhl|. 



Уголъ ß (рис. 7) равенъ 5 PI 8'. 



IV. Пироэлектрическ1я свойства. Спайность. 



Пироэлектрнческ1я свойства изсл-Ьдовались по способу Кундта^ 

 но, несмотря на тщательные и многочисленные опыты, обнаружить 

 ихъ не удалось. 



'-" - jlOOj, 



Спайность ясная по UOO! 



V. Оптическ1я свойства. 



Уголъ оптическихъ осей былъ изм'Ьренъ при помощи преломляю- 

 щей жидкости — масла кедроваго дерева (Cedernholzöl) . Показатель 

 иреломлетя этого масла ^) былъ опред'Ьленъ для Li, Ха и Т1 

 цв'Ьтовъ по способу наименьшаго отклонешя на гошометр-Ъ Л» 2 

 ^уэсса. Плоскость оптическихъ осей кристалла ангидрида па- 

 раллельна {010|; острая биссектрисса ось X. Изсл'Ьдовате про- 

 изводилось на естественныхъ пластинкахъ по |001|, перпендику- 

 лярно къ которой выходитъ тупая биссектрисса. 



Изм'Ерен]'е угла оптическихъ осей производилось на большомъ 

 аппарат'^ для изм'Ьрешя угла оптическихъ осей Либиша, работы 

 Фуэсса. Источникомъ служвлъ монохроматоръ Вюльфинга: приборъ 

 этотъ устанавливался по спектрамъ Na, Li, TL 



H3M'ÈpeBiH сведены въ таб. №2, при чемъ, при t'' = 2P — 24''С., 



2Ыы = 103°2Г 

 2Нка= 101059' 

 2Нт1 = 100022 



1) Найдено, что при t" = 23" — 24" С. показатель прелом.тен1я маета кедро- 

 ваго дерева равенъ для: Li = 1,5104 

 Na =1,5136 

 Tl =1,5167. 



Полученные показатели предомден1я близко подходятъ къ показателю пре- 

 ломлен1я масла кедроваго дерева (1,516 при 1^15" С), данному ScJiroedefoMo 

 van der Kolk' ом о въ Tabellen zur mikroskopischen Bestimmung der Mineralien 



10- 



